标题：螺旋钢管
生产工艺
螺旋钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管. 
（1）原材料即带钢卷，焊丝，焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。 
（2）带钢头尾对接，采用单丝或双丝埋弧焊接，在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。 
（3）成型前，带钢经过矫平、剪边、刨边，表面清理输送和予弯边处理。 
（4）采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力，确保了带钢的平稳输送。 
（5）采用外控或内控辊式成型。 
（6）采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求，管径，错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。 
（7）内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接，从而获得稳定的焊接质量。 
（8）焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动伤仪检查，保证了100%的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。若有缺陷，自动报警并喷涂标记，生产工人依此随时调整工艺参数，及时消除缺陷。 
（9）采用空气等离子切割机将钢管切成单根。 
（10）切成单根钢管后，每批钢管都要进行严格的首检制度，检查焊缝的力学性能，化学成份，溶合状况，钢管表面质量以及经过无损探伤检验，确保制管工艺合格后，才能正式投入生产。 
（11）焊缝上有连续声波探伤标记的部位，经过手动超声波和X射线复查，如确有缺陷，经过修补后，再次经过无损检验，直到确认缺陷已经消除。 
（12）带钢对焊焊缝及与螺旋焊缝相交的丁型接头的所在管，全部经过X射线电视或拍片检查。 
（13）每根钢管经过静水压试验，压力采用径向密封。试验压力和时间都由钢管水压微机检测装置严格控制。试验参数自动打印记录。 
（14）管端机械加工，使端面垂直度，坡口角和钝边得到准确控制。
稳定性能
  螺旋钢管流程图
怎么增加螺旋钢管的稳定性能
1)中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等，可在通风良好的料棚内存放，但必须上苫下垫。
2)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品，可存放入库。
3)保管螺旋钢管产品的场地或仓库，应选择在清洁干净、排水通畅的地方，远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切杂物，保持钢材干净。
4)大型型钢、钢轨、辱钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放。
5)在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢材应分别堆放，防止混淆，防止接触腐蚀。
抗弯强度
螺旋钢管抗弯强度
​抗弯强度
σbb
MPa
试样在位于两支承中间的集中负荷作用下，使其折断时，折断截面所承受的最大正压力
8PL
对圆试样：σbb=——
πd
8PL
对矩形试样：σbb=——
2bh
式中 P——试样所承受最大集中载荷（N）
L——两支承点间的跨距(mm)
d——圆试样截面之外径(mm)
b——矩形截面试样之宽度(mm)
h——矩形截面试样之宽度(mm)

标准分类
承压流体输送，用螺旋缝埋弧焊钢管SY5036-2000，主要用于输送石油、天然气的管线；
承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5038-2000，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；
一般低压流体输送，用螺旋缝埋弧焊钢管SY5037-2000，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管。 
现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2008（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-2008（国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-2008（桩用螺旋焊缝钢管）。
SY/T5037-2008是石油部设标准一般都称做部标
GB/T9711.1-2008国家螺旋管，石油天然气工业输送钢管，A级
一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管（SY5039-2000）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管。 
桩用螺旋焊缝钢管（SY5040-2000）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的，用于土木建筑结构、码头、桥梁等基础桩用钢管
螺旋钢管材质
Q235A，Q235B、20#、Q345（16Mn）、
L245(B)、L290（X42）、L320（X46）、L360（X52）、L390(X56)、L415(X60)、L450(X65)、L485(X70)、L555(X80)
L290NB/MB（X42N/M）、L360NB/MB（X52N/M）、L390NB/MB(X56N/M)、L415NB/MB(X60N/M)、L450MB(X65)、L485MB(X70)、L555MB(X80)。
螺旋钢管发展
虽然受到经济危机的影响，但螺旋钢管公司引引正在恢复发展，迎接更美好的明天。螺旋钢管在输送燃气，运输方面发挥了很大的作用。 
近日，首钢总公司与中石油渤海装备钢管制造公司高附加值管线用钢合作开发协议在首秦公司签署。随着国内外多项重大管道工程的规划及建设，大变形管线钢、高强度级别热煨弯管和厚规格低温管件等高附加值产品，显现出良好的市场竞争能力和较大的市场需求，而国内企业在开发该系列产品方面进度比较缓慢。为了尽快开发出适用于工业应用的高附加值大变形管线钢、热煨弯管用钢、管道站场用低温管件用钢，X100直缝埋弧焊管、螺旋缝埋弧焊管和热煨弯管，螺旋钢管，首钢总公司与中石油渤海装备钢管制造公司经多次洽谈、协商，就联合开发高附加值石油天然气干线配套板材达成了合作意向。 
螺旋钢管公司让一切变得更美好，蓬勃的发展着。
螺旋钢管用途
螺旋钢管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，是我国开发的二十个重点产品之一。
作液体输送用：给水、排水。作气体输送用：煤气、蒸气、液化石油气。作结构用：作打桩管、作桥梁；码头、道路、建筑结构用管等。  
螺旋钢管规格表
规格
产地
规格
产地
规格
产地
219×6
天津
219×13
天津
1520×8
天津
219×7
天津
219×14
天津
1520×9
天津
219×8
天津
1120×6
天津
1620×8
天津
529×6
天津
1120×7
天津
1620×9
天津
529×7
天津
1120×8
天津
1520×10
天津
529×8
天津
1220×6
天津
1520×11
天津
325×9
天津
1220×7
天津
1520×12
天津
325×10
天津
1220×8
天津
1620×10
天津
529×9
天津
1120×9
天津
1620×11
天津
529×10
天津
1120×10
天津
1620×12
天津
630×6
天津
1120×11
天津
1520×13
天津
630×7
天津
1120×12
天津
1520×14
天津
630×8
天津
1220×9
天津
1620×13
天津
820×6
天津
1220×10
天津
1620×14
天津
820×7
天津
1220×11
天津
1720×10
天津
820×8
天津
1220×12
天津
1720×11
天津
630×9
天津
1120×13
天津
1720×12
天津
630×10
天津
1120×14
天津
1820×10
天津
820×9
天津
1220×13
天津
1820×11
天津
820×10
天津
1220×14
天津
1820×12
天津
426×11
天津
630×16
天津
1720×13
天津
426×12
天津
1420×16
天津
1720×14
天津
720×11
天津
1320×6
天津
1820×13
天津
720×12
天津
1320×7
天津
1820×14
天津
920×7
天津
1320×8
天津
1920×10
天津
920×8
天津
1320×9
天津
1920×11
天津
920×9
天津
1420×6
天津
1920×12
天津
920×10
天津
1420×7
天津
2020×10
天津
1020×7
天津
1420×8
天津
2020×11
天津
1020×8
天津
1420×9
天津
2020×12
天津
1020×9
天津
1320×10
天津
1920×13
天津
1020×10
天津
1320×11
天津
1920×14
天津
820×11
天津
1320×12
天津
2020×13
天津
820×12
天津
1420×10
天津
2020×14
天津
国标螺旋钢管材质用途
国标螺旋钢管简称9711.1螺旋钢管，9711.2螺旋钢管，材质分类：16Mn材质螺旋钢管，Q345B螺旋钢管，L245螺旋钢管，L360螺旋钢管，X40-X80螺旋钢管，主要用途，污水处理用螺旋钢管，水净化用螺旋钢管，水厂用螺旋钢管，电厂化工企业用螺旋钢管钢管，核电用螺旋钢管，输送可燃性流体用螺旋钢管，输送非可燃性流体用螺旋钢管，国标螺旋钢管，石油部标SY/T5037螺旋钢管。该产品用热轧钢带做原料，经常温螺旋成型，自动埋弧焊工艺焊接而成，产品执行API SPEC 5L、EN10217、GB/T9711.1、GB/T9711.2标准。主要用于石油、天然气工业中输送可燃流体和非可燃流体及钢结构。
螺旋钢管和各种钢材理论计算公式
钢材计算公式1、 圆钢每m重量=0.00617×直径×直径 
螺旋钢管 每米重量=直径-壁厚*壁厚*0.02466
2、 方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽 
3、 六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径 
4、 八角钢每m重量=0.0065×直径×直径 
5、 螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径 
6、 等边角钢每m重量=边宽×边厚×0.015 
7、 扁钢每m重量=0.00785×厚度×宽度 
8、 无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚) 
9、 电焊钢每m重量=无缝钢管 
10、钢板每㎡重量=7.85×厚度 
11、黄铜管：每米重量=0.02670*壁厚*（外径-壁厚） 
12、紫铜管：每米重量=0.02796*壁厚*（外径-壁厚) 
13、铝花纹板：每平方米重量=2.96*厚度 
14、有色金属比重：紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37 
15、有色金属板材的计算公式为：每平方米重量=比重*厚度 
方管: 每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785 
不等边角钢 每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 
工字钢 每米重量=0.00785×腰厚[高+f（腿宽-腰厚）] 
槽钢 每米重量=0.00785×腰厚[高+e（腿宽-腰厚）] 
Q235螺旋钢管偏差和公差　　 　　A、Q235螺旋钢管偏差：在生产过程中，由于实际尺寸难于达到公称尺寸要求，即往往大于或小于公称尺寸，所以标准中规定了实际尺寸与公称尺寸之间允许有一差值。差值为正值的叫正偏差，差值为负值的叫负偏差。　　　　B、Q235螺旋钢管公差：标准中规定的正、负偏差值绝对值之和叫做公差，亦叫"公差带"。　　　　偏差是有方向性的，即以"正"或"负"表示；公差是没有方向性的，因此，把偏差值称为"正公差"或"负公差"的叫法是错误的。